## KAJIAN PEMANFAATAN SERAT ALANG-ALANG UNTUK PEMBUATAN BATA RINGAN  BERLOBANG
Suwarto 1) , Isnadi 2) , Triatmo Sugih Hardono 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang  50275 Telepon 081325768904 Email : sipil.polines@yahoo.co.id

## Abstract
Brick is a building material used by most people as a couple walls. See its function as  an  insulator    and  not  planned  to  support  the  weight  of  the  walls  are  made  of various  materials  such  as  masonry,  brick  pair,  the  pair  of  stone,  wood  boards, cubicles, plywood etc. The weeds are weeds and the weeds of agriculture because it is easy to grow and multiply rapidly, in many places especially fertile soil reaches a height of 1.0 to 2.0 meters. The total area of grasslands in Indonesia reaches ± 16 000 million hectares with a growth rate of approximately 200,000 hectares of which took place on an ongoing basis each year. This potential is neglected then used as a lightweight  aggregate  in  the  manufacture  of  building  elements.  Lightweight aggregate  reed  fibers  can  reduce  the  weight  of  concrete  bricks,  profits  are  easily obtainable. Lightweight brick reed fiber test results have an average length of 40.15 to  40.60  cm,  a  width  of  18.83  to  19.35  cm  and  thickness  from  10.08  to  10.23  cm, weight of 4373.25 to 7238, 25 grams lighter 20-50% by weight of cement concrete brick  sand  (the  market).  Compressive  strength  from  1.071  to  4.650  kg  /  cm  ²  does not  qualify  as  low  (class  bricks  of  25  kg  /  cm  ²),  while  the  brick  with  a  mixture  of Portland  cement  +  sand  as  a  comparison  of  eligible  compressive  strength  class  of 25 kg / cm ² is a mix of 1pc: 3 Ps and 1 Pc: 5 Ps.  Regression values for light brick sand mixture 2 Y = 0.069 X ² - 1.0906 X + 5.4051 and the correlation R ² = 0.9388 has  a  strong  relationship  between  the  compressive  strength  with  fiber  content  in  a mixture of tall grass, on a mix of 3 sand Y = 0.0063 X ² + 0.1501 X - 3.3749 and the correlation R ² = 0.9592 has a strong relationship between the compressive strength with fiber content in the mixed grass. Reed fiber content higher compressive strong declining trend. High water absorption from 30.243 to 72.622 g / dm ² / min then a light brick to immersion in water first so that the species does not run out of water absorbed  light  brick.  Lightweight  brick  low  salinity  <50%  can  be  used  in construction.  Lightweight  brick  reed  fibers  can  not  be  used  for  the  construction  of the walls that hold heavy loads and its use should be protected in place.
Kata kunci : light brick, grass fibers, the compressive strength

## PENDAHULUAN
Alang-alang  adalah  tanaman  liar  dan merupakan tanaman
pengganggu pertanian  yang  merisaukan  karena sifatnya yang mudah dan cepat berkembang  biak,  di  berbagai  tempat terlebih  di  tempat  yang  tanahnya  subur
dapat  mencapai  ketinggian  1,0  –  2,0 meter.  Berdasarkan  perkiraan  para  ahli dibidang  pertanian,  luas  areal  padang alang-alang  di  Indonesia  mencapai kurang  lebih  16.000  hektar  dengan  laju pertumbuhan  mencapai  kurang  lebih 200.000  juta  hektar  yang  berlangsung
secara  terus-menerus  tiap  tahunnya. Alang-alang di daerah Timor Timur dan Irian Jaya umumnya digunakan sebagai atap bangunan oleh beberapa penduduk pedesaan  yang  kehidupannya  masih sangat  sederhana.  Untuk  meningkatkan pemanfaatan  alang-alang  sebagai  bahan bangunan dilakukan penelitian pembuatan  pelat  lantai  tulangan  bambu dengan agregat ringan serat alang-alang (Idris,1994).
Jenis bahan bangunan dari beton (bahan  perekat  semen),  ditinjau  dari berat  volume  dibagi  menjadi  2  (dua) kelompok  besar,  yaitu  bahan  bangunan beton  berat  ( heavy  weight )  dan  bahan bangunan  beton  ringan  ( light  weight ).
Pengelompokan berdasarkan berat volume  yaitu  di    atas  1200  km/cm³ termasuk  unsur  bahan  bangunan  berat, dan  yang  kurang  dari  1200  km/cm³ termasuk  bahan  bangunan ringan. Mengenai  bentuk  unsur  bangunan beton,  tergantung  cara  pemakaiannya yaitu ada yang tebal, tipis, bentuk balok, bentuk lembaran, bentuk pipa, kepingan,  bentuk  balok  atau  bata  dan lain  sebagainya.  Beberapa  macam bentuk  bahan  bangunan  dari  semen seperti  bentuk  bata  atau  block.  Bata tanah semen ( soil cement block ), Batako (bata tras kapur), bata beton, bata untuk lantai atau jalan ( paving block ), dan lain sebagainya.
Penggunaan agregat ringan seperti serat alang-alang akan
mengurangi  berat  bata,  serat  alang- alang  berguna  untuk  memperbaiki  kuat lentur sehingga lendutan akibat pembebanan  dapat  dikurangi,  sedang keuntungan  yang  lain  adalah  mudah
didapat  dan  tumbuh  liar  disetiap  tanah kosong.    Penelitian  ini  bertujuan menentukan kualitas bata ringan campuran dari semen Portland + pasir + serat  alang-alang  melalui  pengujian sifat  fisik  yang  meliputi  tampak  luar, ukuran,  keadaan  permukaan,  kadar garam,  dan  daya  serap  air,  menentukan sifat  mekanik  yaitu  kuat  tekan  bata ringan serat alang-alang, dan menentukan  proporsi  campuran  bata ringan serat alang-alang yang optimum. Diharapkan  bermanfaat  khususnya  bagi perencana  bangunan  karena  dapat mengurangi  beban  konstruksi,  sehingga menjadi lebih efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  diawali  dari  persiapan  bahan dan  peralatan  termasuk  penyiapan  serat alang-alang,  bahan-bahan  yang  dipakai dalam penelitian adalah semen Portland, dipakai  untuk  bahan  perekat  bata ringan,  pasir  Muntilan  sebagai  agregat halus  dan  merupakan  bahan  pengisi, serat  tumbuhan  alang-alang  digunakan sebagai agregat ringan yang menggantikan sebagian dari pasir Muntilan,  dan  air  suling  /  Akuades, digunakan untuk pengujian kadar garam bata.
Adapun  jenis  peralatan  yang diperlukan antara lain timbangan kapasitas  lebih  dari  2  kg  dengan ketelitian  1  gram,  cawan  ukuran  15  cm x 10 cm x 5 cm dan ukuran 40 cm x 60 cm  x  10  cm, oven yang  suhunya  dapat diatur  konstan  (110±5)º  C,  kaki penyangga dari baja siku, dipakai untuk alat bantu dudukan bata pada pengujian daya  serap  air,  mesin  uji  tekan  dengan
ketelitian  pembacaan  1  %,  dipakai untuk  menguji  kuat  tekan  batu  bata, cetakan  bata  ringan  berikut  pengepres tangan ukuran tebal 100 mm, lebar 200 mm,  panjang  400  mm  dan  alat pendukung  lainnya  seperti  gelas  ukur 500ml, stop watch, cawan, sendok aduk, spatula dan lain sebagainya.
Prosedur penelitian dibagi menjadi  3  (tiga)  tahapan  yaitu  tahap persiapan,  tahap  pencetakan  dan  tahap pemeriksaan/pengujian bata ringan berlobang.
a. Tahap persiapan Mempersiapkan bahan dan peralatan yang  dipakai  untuk  pembuatan  dan pengujian  bata  ringan  serat  alang- alang.
b. Tahap pencetakan Untuk membuat bata ringan diperlukan campuran semen Portland + pasir + serat  alang-alang dengan proporsi berikut (Tabel 1).
c. Pemeriksaan dan Pengujian
Pemeriksaan  terhadap  tampak  luar dan ukuran, dengan cara pemeriksaan ukuran dilakukan paling  sedikit  3  (tiga)  kali  terhadap ukuran  panjang,  lebar,  tebal,  serta penyimpangan  maksimalnya  yang dinyatakan dalam mm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  diperoleh  hasil  pemeriksaan secara pisik dan pengujian laboratorium sebagai berikut :
a. Pemeriksaan  tampak  luar  dilakukan terhadap  bentuk  (terdiri  dari  bidang datar, kesikuan rusuk-rusuknya,
kekuatan rusuk-rusuknya, dan keretakan),  berat  tiap-tiap  bata ringan (ketelitian 10 gram).
b. Pengujian  dilakukan  meliputi  kadar garam, daya serap air ( suction rate ), dan  pengujian  kuat  tekan  bata ringan berlobang.
Hasil-hasilnya  adalah  seperti  pada Tabel 2 hingga Tabel 6 di bawah ini.
Hasil  uji  sifat  fisik  ukuran  bara ringan serat alang-alang dengan campuran  2  pasir  memiliki  panjang 40,15  –  40,60  cm,  lebar  18,70  –  19,35 cm  dan  tebal  10,13  –  10,21  cm,  untuk berat  4373,25  –  6794  gram.  Hasil  uji kuat  tekan antara 1,076  –  4,650 kg/cm² makin  tinggi  kadar  serat  alang-alang kuat tekannya rendah dan nilai regresinya  Y  =  0,069X²  -  1,0906  X  + 5,4051  sedang  nilai  korelasinya  R²  = 0,9388  ini  memiliki  hubungan  yang kuat  antara  kuat  tekan  dengan  kadar serat alang-alang dalam campuran, daya serap air 36,043 – 60,423 gram/dm²/menit  dan  semua  bata  ringan serat alang-alang ini tidak membahayakan untuk konstruksi karena tidak mengandung garam ( < 50 %).
Uji sifat fisik ukuran bata ringan serat  alang-alang  dengan  campuran  3 pasir  memiliki  panjang  40,20  –  40,53 cm,  lebar  18,83  –  19,10  cm  dan  tebal 10,08  –  10,25  cm,  untuk  berat  5178,25 –  7238,25  gram.  Hasil  uji  kuat  tekan antara  1,519  –  3,172  kg/cm²  makin tinggi  kadar  serat  alang-alang  kuat tekannya  rendah  dan  nilai  regresinya  Y = 0,0063X² + 0,1501 X - 3,3749 sedang nilai korelasinya R² = 0,9592.
Tabel 1. Perbandingan Campuran Bata Ringan Berlobang
No Perbandingan Campuran (Volume) Jumlah Benda Uji (buah) Semen Portland Pasir Muntilan Serat Alang-alang 1 1 2 2 15 2 1 2 2,5 15 3 1 2 3 15 4 1 2 3,5 15 5 1 2 4 15 6 1 2 4,5 15 7 1 2 5 15 8 1 2 5,5 15 9 1 2 6 15 10 1 3 2 15 11 1 3 2,5 15 12 1 3 3 15 13 1 3 3,5 15 14 1 3 4 15 15 1 3 4,5 15 16 1 3 5 15 17 1 3 5,5 15 18 1 3 6 15 JUMLAH 270
Tabel 2.  Uji Sifat Fisik dan Kuat Tekan Bata Ringan Alang-alang
Campuran dengan 2 Pasir Kode Ukuran (cm) Berat Beban Max Kuat Tekan No Panjang  Lebar Tebal (Gram) (Kg) Kg/cm2 1/2/2   A 40.60 18.83 10.13  6794.00 1912.50 4.650 1/2/2.5A 40.53 18.84 10.16  6410.75 1450.00 3.521 1/2/3   A 40.50 19.04 10.21  5843.00 862.50 2.085 1/2/3.5A 40.20 18.70 10.14  5680.25 850.00 2.086 1/2/4   A 40.20 19.20 10.18  5525.50 812.50 1.987 1/2/4.5A 40.15 19.23 10.20  5164.50 675.00 1.647 1/2/5   A 40.18 19.35 10.13  4801.75 450.00 1.107 1/2/5.5A 40.15 19.05 10.18  4397.75 437.50 1.071 1/2/6   A 40.18 19.00 10.13  4373.25 437.50 1.076
Tabel 3.  Uji Sifat Fisik dan Kuat Tekan Bata Ringan Alang-alang Campuran dengan 3 Pasir
Kode Ukuran (cm) Berat Beban Max Kuat Tekan No Panjang  Lebar  Tebal (Gram) (Kg) Kg/cm2 1/3/2   A 40.38 18.93  10.25  7238.25  1312.50 3.172 1/3/2.5A 40.20 18.93  10.08  7108.00  1287.50 3.178 1/3/3   A 40.43 18.83  10.23  6686.25  1197.50 2.899 1/3/3.5A 40.20 19.03  10.08  6112.00  1000.00 2.468 1/3/4   A 40.53 19.10  10.20  5676.50 992.50 2.399 1/3/4.5A 40.28 19.10  10.15  5452.00 987.50 2.415 1/3/5   A 40.40 19.03  10.13  5417.50 862.50 2.108 1/3/5.5A 40.20 19.00  10.15  5179.00 675.00 1.655 1/3/6   A 40.38 19.05  10.10  5178.25 620.00 1.519
Tabel 5.  Uji Daya Serap Air dan Kadar Garam Bata Ringan Serat Alang- alang Campuran 2 Pasir
Kode Ukuran (cm) Berat Gram) Daya Serap Kadar No Panjang Lebar Kering Basah (gr/dm2/menit)  Garam 1/2/2   A 40.60 18.83 6828.33  7197.67 48.287 < 50 % 1/2/2.5A 40.57 18.85 6417.00  6704.67 37.612 < 50 % 1/2/3   A 40.50 19.15 5891.33  6202.67 40.062 < 50 % 1/2/3.5A 40.20 18.60 5677.33  5946.33 36.043 < 50 % 1/2/4   A 40.23 19.33 5524.33  5904.67 48.800 < 50 % 1/2/4.5A 40.17 19.23 5172.00  5592.67 54.462 < 50 % 1/2/5   A 40.13 19.50 4808.33  5256.00 57.102 < 50 % 1/2/5.5A 40.17 18.97 4420.67  4725.67 40.088 < 50 % 1/2/6   A 40.17 19.07 4375.00  4837.67 60.423 < 50 % Tabel 4.  Uji Sifat Fisik dan Kuat Tekan Bata Ringan Tanpa Alang-alang Kode Ukuran (cm) Berat Beban Max Kuat Tekan No Panjang Lebar Tebal (Gram) (Kg) Kg/cm2 1/3      A 40.55 18.90 10.15 8980.00 13000.00 31.575 1/4      A 40.58 18.90 10.14 8796.00 7520.00 18.270 1/5      A 40.70 18.95 10.18 9500.00 12216.67 29.498 1/6      A 40.64 18.94 10.10 9140.00 9620.00 23.436 1/7      A 40.63 18.90 10.07 8716.67 5166.67 12.627 1/8      A 40.54 18.86 10.04 8764.00 4600.00 11.294 1/9      A 40.60 18.88 10.04 8516.00 3380.00 8.296
Tabel 6.  Uji Daya Serap Air dan Kadar Garam Bata Ringan Serat Alang-alang Campuran 3 Pasir Kode Ukuran (cm) Berat Gram) Daya Serap Kadar No Panjang Lebar Kering Basah (gr/dm2/ menit) Garam 1/3/2   A 40.43 18.83 7234.67  7630.33 52.087 < 50 % 1/3/2.5A 40.23 18.87 7111.67  7476.33 48.088 < 50 % 1/3/3   A 40.50 18.80 6651.67  7204.67 72.622 < 50 % 1/3/3.5A 40.20 19.03 6102.00  6375.33 35.725 < 50 % 1/3/4   A 40.67 19.20 5727.67  5963.67 30.243 < 50 % 1/3/4.5A 40.23 19.13 5415.00  5705.00 37.684 < 50 % 1/3/5   A 40.47 19.10 5401.00  5812.00 53.248 < 50 % 1/3/5.5A 40.13 19.00 5156.33  5443.33 37.649 < 50 % 1/3/6   A 40.43 19.13 5213.00  5489.33 35.711 < 50 % Nilai  ini  memiliki  hubungan yang  kuat  antara  kuat  tekan  dengan kadar serat alang-alang
dalam campuran,  daya  serap  air  30,243  – 72,622 gram/dm²/menit dan semua bata ringan  serat  alang-alang  ini  tidak membahayakan untuk konstruksi karena tidak mengandung garam ( < 50 %).
Uji  sifat  fisik  ukuran  bara  tanpa serat alang-alang dengan campuran 1 Pc :  3Ps  sampai  dengan  1  Pc  :  9Ps memiliki  panjang  40,55  –  40,70  cm, lebar 18,86 – 18,94 cm  dan tebal 10,04 –  10,18  cm,  untuk  berat  8516  –  9500 gram.  Hasil  uji  kuat  tekan  antara  8,296 –  31,575  kg/cm²  makin  tinggi  kadar pasir  kuat  tekannya  rendah  dan  nilai regresinya Y = -0,2331X² + 1,1503 X + 21,446  sedang  nilai  korelasinya  R²  = 0,6813  ini  memiliki  hubungan  yang kuat  antara  kuat  tekan  dengan  kadar pasir dalam campuran
Hubungan  tiap-tiap  campuran dan kuat tekan bata ringan dapat dilihat pada  grafik  1  sedangkan  hubungan
antara tiap campuran dengan daya serap air dapat dilihat pada grafik 2 di bawah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  bata  ringan  serat alang-alang  hasil  uji  memiliki  ukuran panjang  antara  40,15  –  40,60  cm,  lebar 18,83  –  19,35  cm  dan  tebal  10,08  – 10,23cm.  Sedangkan  berat  serat  alang- alang  antara  4373,25  –  7238,25  gram lebih  ringan  20  –  50  %  dari  berat  bata beton semen pasir (di pasaran).
Kuat  tekan  bata  ringan  serat alang-alang antara 1,071 – 4,650 kg/cm² tidak  memenuhi  syarat  terendah  (kelas bata 25 kg/cm²) sedangkan bata dengan campuran  semen  portland  +  pasir sebagai  pembanding  yang  memenuhi syarat  kuat  tekan  kelas  25  kg/cm² adalah campuran 1Pc : 3 Ps dan 1 Pc : 5 Ps.
y = -0,2331x 2 + 1,1503x + 21,446 R 2 = 0,6813 y = -0,0063x 2 - 0,1501x + 3,3749 R 2 = 0,9592 y = 0,069x 2 - 1,0906x + 5,4051 R 2 = 0,9388 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kode Campuran K u at T ekan (K g /cm2) Camp. 2 Pasir Camp. 3 Pasir Camp. Tanpa Alang2 0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kode Campuran D aya Ser ap A ir (g ram/ d m2/ men it) Camp. 2 Pasir Camp. 3 Pasir
Gambar 1. Hubungan Kuat Tekan dengan masing-masing Campuran
Gambar 2. Daya Serap Air masing-masing Campuran Pada Bata Ringan
Nilai  regresi  untuk  bata  ringan serat alang-alang campuran 2 pasir Y = 0,069X²  -  1,0906  X  +  5,4051  sedang nilai  korelasinya  R²  =  0,9388  ini memiliki  hubungan  yang  kuat  antara kuat  tekan  dengan  kadar  serat  alang- alang  dalam  campuran  sedangkan  pada campuran  3  pasir  Y  =  -0,0063X²  - 0,1501  X  +  3,3749  sedang  nilai korelasinya  R²  =  0,9592  ini  juga memiliki  hubungan  yang  kuat  antara kuat  tekan  dengan  kadar  serat  alang- alang dalam campuran (grafik 1). Kadar serat  alang-alang  makin  tinggi  kuat tekannya cenderung menurun.
Daya  serap  air  bata  ringan  serat alang-alang    tinggi  30,243  –  72,622 lebih  besar  dari  20  gram/dm²/menit (grafik  2)  sehingga  apabila  bata  ringan ini  akan  dipasang  perlu  dilakukan pencelupan  dalam  air  terlebih  dahulu agar air dalam spesi tidak habis diserap oleh  bata  ringan.  Sedangkan  kadar garam  bata  ringan  serat  alang-alang rendah  <  50  %  sehingga  dapat  dipakai dalam konstruksi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapankan  terima  kasih kepada  Direktorat  Jenderal  Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah berkenan
menyetujui  dan  memberikan  dukungan dana  guna  penelitian  ini,  Direktur, Ketua  UP2M,    Ketua  Jurusan  Teknik Sipil  dan  Ketua  Laboratorium  Bahan Bangunan  Politeknik  Negeri  Semarang
yang telah memberi kesempatan menggunakan fasilitas laboratorium untuk pengujian guna mendapatkan data
penelitian  dan  rekan-rekan  dalam  tim dan  semua  pihak  yang  telah  membantu selesainya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Isnadi  dkk,  2007,  “ Pemanfaatan  serat alang-alang untuk pembuatan bata  ringan  berlobang ”,  Laporan Penelitian Madia UP2M Politeknik Negeri Semarang Standar  Nasional  Indonesia,  1991, SNI
15  –  2094  –  1991  tentang  Bata
Merah  Pejal ,  Yayasan  Badan
Penerbit PU, Jakarta
Priyono,  Gembong, 2002, “ Peran Norma,  Standar,  Pedoman  dan Manual  (NSPM)  Dalam  Era Perdagangan  Bebas” ,  Proceeding Kolokium  &  Open  House,  Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Pemukiman Priyosulistyo,  2000, Sifat-sifat  Mekanik Bahan  Struktur  terhadap  Beban Gempa  dan  Temperatur  Tinggi ,
Makalah  Kursus  Singkat  Evaluasi dan  Penanganan  Struktur  Beton Pasca  Kebakaran  dan  Gempa, PAU Ilmu Teknik UGM, Yogyakarta Sugiyono,  2005,  “ Statistika untuk Penelitian ”,  Cetakan  ke-8,  CV Alfa beta, Bandung Supardjo,  dkk,  2002, Studi  Komparasi Karakteristik  Batu  Bata  Merah yang  Beredar  Di  Wilayah  Kota Semarang , Laporan Penelitian Madia,  UP2M  Politeknik  Negeri Semarang
Supardjo, dkk, 2003, O ptimasi Proporsi Campuran  Batu  Bata  Merah  Asal
Mranggen  untuk  Meningkatkan Kuat  Tekan ,  Laporan  Penelitian Lanjutan, UP2M Politeknik Negeri Semarang Sutarno,  2005, Pemanfaatan  Limbah Abu Sekam Padi untuk Meningkatkan  Kualitas  Paving Block ,  Laporan  Penelitian  Dikti, UP2M Politeknik Negeri Semarang